Оценка качества тиснения фольгой на оттисках с припрессованной пленкой

Оценка качества тиснения фольгой на оттисках с припрессованной пленкой

Л.О. Горшкова,

к.т.н., ст. преподаватель кафедры технологии печатных и послепечатных процессов

В.И. Бобров,

д.т.н., профессор, зав. кафедрой технологии печатных и послепечатных процессов

В работе установлено влияние температуры, усилия тиснения на взаимодействие фольги с полимерными пленками и на качество получаемого оттиска. Подобраны режимы тиснения, а также серии фольги к определенным типам полимерных пленок. Составлены рекомендации по использованию материалов для тиснения.

Для придания печатной продукции привлекательного внешнего вида применяются различные отделочные технологии. Одним из способов отделки, получивших широкое распространение как в этикеточно-упаковочном, так и в книжно-журнальном производстве, является тиснение фольгой. На качество получаемого оттиска большое влияние оказывает взаимодействие слоев фольги между собой и запечатываемым материалом. Совместимость материалов - главное условие для получения качественного оттиска.

Целью данной исследовательской работы явилось изучение влияния технологических факторов на качество тиснения на оттисках с припрессованной полимерной пленкой, подбор режимов тиснения для предоставленных материалов, подбор серий фольги и полимерной пленки, подходящих для совместного применения.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: изучение влияния технологических режимов на укрывис-тость и резкость; определение оптимальной температуры и усилия тиснения фольгой для предоставленных материалов; изучение зависимости укрывистости оттиска от используемой полимерной пленки; подбор серий фольги и полимерной пленки для совместного их применения.

1. Методика экспериментальных исследований

Оборудование для экспериментального исследования.

Эксперимент проводился на тигельном прессе серии ML, оснащенном устройством для горячего тиснения.

Материалы для экспериментального исследования

Для исследования использовались следующие материалы:

Бумага: мелованная глянцевая бумага (170 г/м2) с припрессованными пленками следующих видов:

- Глянцевые/матовые пленки компании GMP:

Perfex-Gloss - глянцевая пленка стандартного качества СК

(с содержанием полиэфира менее 50%), ей присуща отличная адгезия на низких температурах (90-1100° С) и кристальная прозрачность.

Perfex DF - матовая полиэфирная пленка стандартного качества.

Сферы применения: специальный материал для защиты по-стерных изображений, а также цифровых изображений, документов. Укрепляющая пленка для дисплейных панелей. Не рекомендуется для защиты изображений, напечатанных на струйных плоттерах.

Преимущества и особенности: привлекательная глянцевая/ матовая поверхность. Не дает усадки. Размерная стабильность.

- Глянцевая/матовая пленка для ламинирования компании LOMOFILM:

Polinex TR - (9525-25) - глянцевая прозрачная пленка на основе полипропилена. Уменьшает степень скручивания готовой продукции, заламинированной с одной стороны.

Polinex DF - (8328-28) - матовая прозрачная пленка на основе полипропилена. Уменьшает степень скручивания готовой продукции, заламинированной с одной стороны. Имеет двухстороннюю антистатическую обработку, термофиксируемая. Пленка устойчива в истиранию и разрыву, используется для структурного и конгревного тиснения. Рекомендуется для УФ-лакирования. Пленка устойчива к про-давливанию и разрыву.

Сферы применения: ламинирование графической продукции: обложки книг, картонная упаковка, коробки, водонепроницаемый гофрированный картон, все виды печатной продукции, бумажные пакеты, плакаты, брошюры и календари.

Фольга для горячего тиснения: компании «KURZ», серия программы ALUFIN LK 748 487/8, серебро; компании «Tim foil», тип фольги 745 G-20, золото / 717 G-47, золото.

Таблица 1

Описание полиграфических фольг

Наименование компании Серия Описание

KURZ ALUFIN LK Серия с универсальными кроющими характеристиками. Хорошие результаты при тиснении больших плашек. Для поверхностей, запечатываемых всеми видами лаков, в том числе УФ, для РР-ламинированных покрытий. Применение: упаковка для косметики, сигарет, сладостей, листовые этикетки и многое др.

Tim foil 745 - отличная печать тонких и широких линий с легким освобождением; - универсальное применение на запечатываемых и покрытых лаком поверхностях; - высокая устойчивость к истиранию. Применение: - ОРР или ламинированная бумага, коробки, сигаретная упаковка; - этикетки, открытки; - бумага, самоклейка

717 - отличная печать тонких линий с легким освобождением; - универсальное применение на запечатываемых и покрытых УФ-лаком поверхностях; - совместимость с широким спектром красок для последующей печати по фольге. Применение: - бумага и пленка, на которые нанесены/не нанесены краски с последующей печатью по фольге

Штамп для тиснения. В работе использовался магниевый штамп размером 8 х 8 см, включая технологические поля. Площадь изображения 5,4 х 6,2 см, включая пробелы и разрядку между объектами. Штамп имеет изображение шестипольного тест-объекта и плашку (рис. 1).

Рис. 1. Магниевый штамп

Площадь каждого штрихового тест-объекта 1,7 х 1,7 см, толщина линий тест-объекта в мм, для определения четкости оттиска фольгой для различных групп линий:

№ 1 - 0,2 мм; № 2 - 0,3 мм; № 3 - 0,4 мм; № 5 - 1,3 мм; № 6 - 1,5 мм.

Площадь плашки: 6,2 х 1,3 см.

2. Подготовка и ход эксперимента

В подготовку и проведение эксперимента входило: установка, крепление и позиционирование штампа на снятой нагревной плите с помощью винтовых зажимов; установка плиты в машину; установка декеля; установка давления в среднее значение; установка температуры в среднее значение; подготовка, установка и проводка фольги в лентопротяжный механизм; настройка лентопротяжного механизма, длины протяжки фольги; получение пробного оттиска; приправка; проведение тиснения согласно заданию; определение достигнутого усилия для каждого материала; измерение изменения резкости в зависимости от режима тиснения; измерение изменения укрывистости в зависимости от режима тиснения; измерение разрешающей способности в зависимости от режима тиснения.

Подбор фольги к исследуемым пленкам осуществлялся при разном усилии и температуре. Температуру изменяли в диапазоне от 80-170° С через каждые 5°. Полнота укрывистости определялась при помощи программы Adobe Photoshop CS2, предварительно отсканировав оттиски. Резкость измерялась с помощью микроскопа МПБ-3М; разрешающая способность оценивалась визуально. По результатам эксперимента были построены графики в программе Microsoft Excel, где выводились уравнения регрессионного анализа.

3. Экспериментальная часть

Влияние изменения температуры штампа на полноту укрывистости оттисков

Цель проведения данного эксперимента - установление зависимости полноты укрывистости оттисков от температуры. Анализ проводился на сравнении двух видов пленок: Polinex DF и Perfex DF и трех серий фольги.

Таблица 2

Полипропиленовая пленка Polinex DF, матовая

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

90 0,048 39,4 8,8 0

0,018 10,7 2 0

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

90 0,018 10,7 2 0

0,016 2 16,2 0

0,014 0 0 0

95 0,048 85,2 92,7 0

0,032 99,9 69 38,6

0,018 40,7 59 59,5

0,016 37,6 43,4 17

0,014 3 12 1

100 0,048 98,4 100 84,2

0,032 99,8 99,7 76,5

0,018 97,1 98,5 71

0,016 68,9 96,7 60,5

0,014 8 81,6 6

105 0,048 99,5 100 96,3

0,032 100 100 96,5

0,018 100 100 94,7

0,016 94,1 99,9 79,5

0,014 46,6 89 65,4

110 0,048

0,032 100 100 99,6

0,018 100 100 99,2

0,016 99,2 100 97,2

0,014 67 99,5 79,7

115 0,048

0,032 100 100 100

0,018 100 100 100

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

115 0,016 98,9 100 98,7

0,014 87,9 99,4 88,2

120 0,048

0,032 100 99,9 100

0,018 100 100 100

0,016 100 100 99,2

0,014 95,9 99,9 95,8

125 0,048

0,032 100 99,9 100

0,018 100 99,5 100

0,016 100 99,5 99,8

0,014 97,2 99,1 94,5

130 0,048

0,032 100 99,9 100

0,018 100 99,9 100

0,016 100 99,5 99,9

0,014 98,9 99,4 97,5

135 0,048

0,032 99,9 100 100

0,018 100 99,1 100

0,016 100 98,4 99,8

0,014 99 99,2 98,7

140 0,048

0,032 99,9 99,9 99,8

0,018 100 99,4 98,9

0,016 100 98,8 99,9

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

140 0,014 99,1 97,5 98,7

145 0,048

0,032 99,9 99,8 100

0,018 100 99,8 99,9

0,016 100 98,9 99,9

0,014 99,8 97,5 98,7

150 0,048

0,032 100 99,9 99,9

0,018 100 99,7 99,1

0,016 99,9 98,9 99,9

0,014 99,7 97,8 99,3

155 0,048

0,032 98,7 91,2 99,9

0,018 98,8 98,7 99,8

0,016 100 99,1 99,8

0,014 98,7 97,5 99,2

160 0,048

0,032 99,0 98,1 98,9

0,018 100 98,7 99,8

0,016 100 97,8 100

0,014 99,8 95,9 99,1

165 0,048

0,032 99,9 97,5 99,9

0,018 100 97,5 100

0,016 100 96,7 100

0,014 99,9 65,4 99,6

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

170 0,048

0,032 98,2 92,6 100

0,018 100 94,8 100

0,016 100 91,3 100

0,014 99,9 90,0 99,0

В табл. 3 приведены значения, полученные при тиснении бумаги, покрытой полипропиленовой пленкой Perfex DF (THERMAL) тремя сериями фольги.

Таблица 3

Полиэфирная пленка Perfex DF, матовая

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

95 0,039 0 0 0

0,031 38,5 9 1

0,022 6 3 0

0,015 0 0 0

0,012 0 0 0

100 0,039 88 81 8,5

0,031 76,5 78 6

0,022 72 44 3

0,015 28 6 1

0,012 6,5 0 0

105 0,039 100 100 62,4

0,031 99,5 99,8 77,6

0,022 87,2 85 76,8

0,015 82,3 87,8 7,3

0,012 47 41,3 1

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

110 0,039

0,031 100 100 99,8

0,022 99,2 99,8 98,7

0,015 89,9 82,6 55,6

0,012 58,4 41,6 7,3

115 0,039

0,031 100 100 100

0,022 100 100 100

0,015 98,2 99,1 98,4

0,012 72,2 79,8 66,7

120 0,039

0,031 100 100 100

0,022 99,9 100 99,9

0,015 99,8 97,1 99,8

0,012 88 89,9 82,6

125 0,039

0,031 99,9 100 99,9

0,022 99,9 100 99,9

0,015 98,5 99,2 99,9

0,012 88,1 97,1 88,7

130 0,039

0,031 99,5 100 98,9

0,022 99,7 100 99,9

0,015 97,9 99,9 99,8

0,012 89,7 97,4 95,6

135 0,039

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

135 0,031 93,9 100 97,6

0,022 97,4 99,9 96,5

0,015 99,9 99,9 98,6

0,012 99,5 98,2 97,6

140 0,039

0,031 94,3 99,0 96,7

0,022 92,1 99,2 95

0,015 87,7 99,2 94,8

0,012 89,6 99,2 96

145 0,039

0,031 93,8 89,9 88,3

0,022 94 84,5 88,1

0,015 98,2 83,1 89,1

0,012 94,7 79,9 88,4

150 0,039

0,031 92,1 89,5 86,2

0,022 92,8 91,5 87,2

0,015 95,6 94,5 86,7

0,012 97,1 91,5 86,5

155 0,039

0,031 81,2 91 75,1

0,022 95 89,1 76,1

0,015 97,5 88,5 75,5

0,012 96,4 88,5 77,5

160 0,039

0,031 72,3 72,5 70,8

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

160 0,022 84,4 88 51,6

0,015 94,2 92,7 66,4

0,012 92,6 84,3 61,4

165 0,039

0,031 83,9 88,9 41,5

0,022 83,9 88,8 61

0,015 86,4 88,9 53,3

0,012 88,5 81,2 52,4

170 0,039

0,031 68,1 88 53,2

0,022 85,7 89,3 56

0,015 91,8 89,2 53,8

0,012 89,8 89,3 59,8

Полученные данные наглядно отображают явное влияние роста температуры на полноту укрывистости исследуемых пленок. Увеличение температуры штампа ведет к увеличению скорости теплового движения макромолекул полимеров, что способствует повышению адгезии фольги к пленке. Причина снижения укрывистости возникает при перегреве адгезионного слоя и потере когезионных свойств, что ограничивает переход и закрепление фольги на материал.

Фольга серии LK взаимодействует с рассматриваемыми пленками по-разному. Рабочий температурный диапазон различен для каждого типа пленки. Для полиэстеровой пленки Ре^ех DF он намного уже, чем для полипропиленовой РоНпех DF. Для Ре^ех DF температурный интервал, при котором укрывистость остается неизменной 100%, составляет 105-120° С, а для РоНпех DF - 120-160° С. Более стабильный рост укрывистости, без скачков, наблюдается на пленке РоНпех при тиснении фольгой 745. Рабочий температурный диапазон 105-135° С, при этом воспроизведение качественных оттисков возможно лишь при температуре от 105 до 115° С. С увеличением температуры фольга теряет свой блеск, становясь матовой. Это связано с характерной особенностью металлизированной фольги, так как блеск теряется при достиже-

нии температуры выше определенного предела, что свидетельствует о низкой теплостойкости фольги.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что все три серии фольги отличаются своими характеристиками по взаимодействию с рассматриваемыми пленками. Но есть то, что всех их объединяет - наиболее узкий рабочий температурный диапазон на пленке Ре^ех DF, что накладывает ограничение на воспроизведение плашек и подразумевает длительность приладки.

Влияние прилагаемого усилия в момент печатного контакта на полноту укрывистости оттиска

Цель проведения данного эксперимента - установление зависимости полноты укрывистости оттисков от приложенного усилия. Анализ проводился на сравнении двух видов пленок (для пленок РоНпех DF и Ре^ех DF) и трех серий фольги.

В табл. 4 приведены значения, полученные при тиснении бумаги, покрытой полипропиленовой пленкой двух видов, тремя сериями фольги.

Таблица 4

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

Полипропиленовая пленка РоНпех ЭР

100 0,032 99,8 99,7 76,5

0,018 97,1 98,5 71

0,016 68,9 96,7 60,5

0,014 8 81,6 6

110 0,032 100 100 99,6

0,018 100 100 99,2

0,016 99,2 100 97,2

0,014 67 99,5 79,7

120 0,032 100 99,9 100

0,018 100 100 100

0,016 100 100 99,2

0,014 95,9 99,9 95,8

Режимы тиснения Полнота укрывистости, %

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

130 0,032 100 99,9 100

0,018 100 99,9 100

0,016 100 99,9 99,9

0,014 98,9 99,4 97,5

Полиэстеровая пленка Perfex DF

100 0,031 76,5 78 6

0,022 72 44 3

0,015 28 6 1

0,012 6,5 0 0

110 0,031 100 100 99,8

0,022 99,2 99,8 98,7

0,015 89,9 82,6 55,6

0,012 58,4 41,6 7,3

120 0,031 100 100 100

0,022 99,9 100 99,9

0,015 99,8 97,1 99,8

0,012 88 89,9 82,6

130 0,031 99,5 100 98,9

0,022 99,7 100 99,9

0,015 97,9 99,9 99,8

0,012 89,7 97,4 95,6

По полученным данным видно, что с увеличением усилия полнота укрывистости возрастает по линейному закону. Увеличение усилия способствует повышению подвижности молекулярных образований в листе тиснения, что способствует адгезионной прочности. Но избыточное усилие приводит к повышению температуры в зоне контакта, так как штамп как бы врезается в пленку и начинает ее плавить с большой скоростью. Температура в зоне такого контакта может повыситься, и в этом случае наиболее частым признаком недостаточной укрывистости

является «выщип» на оттиске и матовость (молочный оттенок ) поверхности фольги. Именно поэтому в данном исследовании не учитывались значения максимального усилия прилагаемого прессом. При таком жестком режиме на материале остаются следы от штампа, двоение, и часто фольга не удерживается на поверхности материала, осыпаясь при прикосновении. Полнота укрывистости, при взаимодействии фольги 745 с пленкой РоПпех DF, достигает 100% уже при минимальном усилии и далее почти не меняется, несмотря на изменения прилагаемого усилия. На пленке Ре^ех DF рост укрывистости с увеличением усилия растет при меньших температурах. При использовании фольги 717, полнота укрывистости с увеличением усилия растет почти синхронно на обеих пленках.

Влияние изменения температуры штампа на резкость тиснения

В данной работе резкость оценивается путем измерения средней величины выступов за края штриховых элементов. Замеры проводились по третьей группе штрихов, ширина штрихового элемента, равная 1,5 мм, соответствует средней величине выступов, равной 0 мм. Допуск на среднюю величину выступов равен 0,15 мм.

В табл. 5 приведены значения, полученные при тиснении бумаги, покрытой полимерными пленками РоПпех DF и Ре^ех DF и фольгой серии LK, 745,717.

Таблица 5

Режимы тиснения Значение выступов, мм

Температура, Приложенное Серия фольги

°С усилие, МН ALUFIN LK 745 717

Полипропиленовая пленка РоНпех ЭР

100 0,1 0,08 0,02

105 0,08 0,12 0,02

110 0,08 0,16 0,04

115 0,12 0,16 0,04

120 0,06 0,18 0,06

0,018 125 0,1 0,22 0,06

130 0,1 0,18 0,04

135 0,08 0,18 0,02

140 0,16 0,1 0,04

145 0,08 0,1 0,04

150 0,14 0,16 0,04

155 0,14 0,18 0,08

Режимы тиснения Значение выступов , мм

Температура, Приложенное Серия фольги

°С усилие, МН ALUFIN LK 745 717

160 0,14 0,18 0,1

0,018 165 0,16 0,18 0,1

170 0,18 0,21 0,08

Полиэстеровая пленка Perfex DF

105 0,06 0,04

110 0,04 0,06 0,02

115 0,08 0,08 0,02

120 0,08 0,12 0,02

125 0,08 0,12 0,06

0,022 130 0,08 0,1 0,06

135 0,14 0,1 0,088

140 0,18 0,11 0,08

145 0,2 0,18 0,12

150 0,24 0,24 0,16

155 0,24 0,22 0,08

160 0,24 0,44 0,44

В табл. 6 приведены значения, полученные при тиснении бумаги, покрытой полимерными пленками Polinex TR и Perfex Gloss и фольгой серии LK, 745,717.

Таблица 6

Режимы тиснения Значение выступов, мм

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

Полипропиленовая пленка Polinex TR

0,018 90 0,044

95 0,064 0,02

100 0,058 0,04 0,036

105 0,08 0,07 0,01

110 0,08 0,1 0,06

115 0,16 0,18 0,02

Режимы тиснения Значение выступов , мм

Температура, Приложенное Серия фольги

°С усилие, МН ALUFIN LK 745 717

120 0,14 0,14 0,04

125 0,14 0,18 0,08

130 0,16 0,18 0,04

135 0,12 0,14 0,06

0,018 140 0,14 0,18 0,08

145 0,18 0,22 0,1

150 0,22 0,24 0,14

155 0,2 0,2 0,14

160 0,24 0,2 0,16

165 0,24 0,2 0,08

Полиэстеровая пленка Perfex Gloss

95 0,04 0,048

100 0,06 0,008

105 0,08 0,06 0,02

110 0,06 0,08 0,04

115 0,08 0,07 0,02

120 0,06 0,128 0,04

125 0,14 0,14 0,048

0,019 130 0,14 0,188 0,056

135 0,148 0,128 0,04

140 0,18 0,16 0,08

145 0,14 0,168 0,088

150 0,16 0,188 0,08

155 0,16 0,24 0,2

160 0,18 0,22 0,18

165 0,26 0,248 0,176

170 0,18 0,256 0,1

По полученным данным можно сделать вывод, что с увеличением температуры (после получения идеального оттиска) резкость тиснения падает. Это выражается в том, что размеры штрихов на полученных оттисках превышают размеры штрихов на форме. Тепло, пере-

даваемое штампом материалу, проходя через подложку фольги, размягчает восковой слой и красочный слой отделяется от подложки. Однако в результате излучения тепла штампом и передачи тепла областям фольги, лежащим на пробельных участках и прилегающим к краям штрихов, происходит отделение красочного слоя фольги и в пробельных местах за краем штрихов, что снижает резкость оттиска.

По полученным данным видно, что более четкое воспроизведение штриховых элементов происходит при тиснение пленки РоНпех на глянце и на матовой поверхности фольгой серии 717, причем на ее матовой разновидности штрихи более четко выражены и резкость с увеличением температуры в своем максимуме не превышает значения пороговой величины.

Следует отметить, что воспроизведение штрихов на глянцевой поверхности обеих пленок всеми тремя сериями фольги происходит почти одинаково, при тиснение же на матовой поверхности пленок более лучшее воспроизведение наблюдается опять же на пленке РоНпех.

Влияние изменения приложенного усилия в момент контакта на резкость тиснения

Для сравнительного анализа берем среднее значение температуры для каждого вида пленки.

Таблица 7

Режимы тиснения Значение выступов, мм

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

Полипропиленовая пленка РоНпех DF

110 0,032 0,16 0,18 0,04

0,018 0,08 0,16 0,04

0,016 0,08 0,1 0,02

0,014 0,08 0,1 0,02

Полиэстеровая пленка Ре^ех DF

110 0,031 0,1 0,1 0,02

0,022 0,04 0,06 0,02

0,016 0,04 0,04

0,015

Полипропиленовая пленка РоНпех TR

110 0,035 0,15 0,17 0,14

0,018 0,08 0,1 0,06

0,015 0,04 0,06 0,02

Режимы тиснения Значение выступов, мм

Температура, °С Приложенное усилие, МН Серия фольги

ALUFIN LK 745 717

110 0,012 0,04 0,06 0,02

Полиэстеровая пленка Perfex Gloss

110 0,035 0,1 0,1 0,02

0,019 0,06 0,08 0,04

0,017 0,06 0,06 0,04

0,012 0,04 0,02

По полученным данным можно сделать вывод, что с увеличением усилия резкость тиснения падает. Под воздействием избыточного давления размягченная фольга выдавливается на пробельные элементы. Снижение резкости с увеличением давления наблюдается при тиснении всеми видами фольги на рассматриваемых материалах, кроме фольги серии 717. На бумагах с припрессованной пленкой Perfex глянцевой и матовой и пленкой Polinex матовой резкость штриха почти не меняется, вне зависимости от давления. На пленке Perfex Gloss резкость штриховых элементов не падает. Это происходит за счет деформации пленки и поднятия ее над поверхностью бумаги, что создает иллюзию уменьшения ширины штриха. Такие оттиски можно считать браком.

Влияние изменения приложенного усилия в момент контакта и температуры на разрешающую способность тиснения

Разрешающая способность RC определялась визуально по шестибальной шкале, 100% соответствует шести баллам.

Для сравнительного анализа берем выделенные значения температуры для пленки Polinex DF (матовая) и фольги 717.

Таблица 8

Разрешающая способность, %

Режимы тиснения

Температура, °С Приложенное усилие, МН

0,032 0,018 0,016 0,014

100 100

105 90 90

110 80 100

115 40 100 90 10

Разрешающая способность, %

Режимы тиснения

Температура, °С Приложенное усилие, МН

0,032 0,018 0,016 0,014

120 30 90 90 10

125 30 80 80 10

130 10 70 80 10

135 10 60 70 90

140 10 60 60 90

145 10 40 40 60

150 10 10 10 60

Для сравнительного анализа берем выделенные значения приложенного усилия для пленки РоНпех ЭР (матовая) и фольги 717.

Таблица 9

Разрешающая способность, %

Режимы тиснения

Температура, °С Приложенное усилие, МН

0,032 0,018 0,016 0,014

115 40 100 90 10

С увеличением температуры разрешающая способность падает, и лишь при минимальном давлении начинает расти, не достигая 100% полноты укрывистости. Причина - легкое отделение компонентов фольги от основы, что затрудняет воспроизведение группы рядом стоящих штрихов. По полученным данным можно сделать вывод, что рабочим температурным диапазоном для четкого воспроизведения мелких деталей (штрихов) является интервал от 100 до 110° С. Влияние приложенного усилия на разрешающую способность при рассматриваемой температуре, воспроизведения штриха носит полиномиальный характер, достигая максимума лишь при одном значении давления и падая до минимума. При увеличении давления фольга затекает за края и штрихи сливаются в единый контур. Это связано с деформацией материала в зоне контакта с печатным элементом.

Выводы

1. В ходе данной исследовательской работы было изучено влияние температуры штампа и прилагаемого усилия на качество тиснения по полимерным пленкам, предназначенным для горячей лами-нации (припрессовки пленки).

2. Определены оптимальные режимы для тиснения по поверхностям, покрытым полимерными пленками в глянцевом и матовом вариантах. Полученные значения можно использовать как рекомендации в производственном процессе.

Поверхности, покрытые полипропиленовой матовой пленкой Polinex DF, подходят для тиснения фольги (для воспроизведения как плашки, так и штриховых элементов):

- Alufin LK: при Т = 120-160° С, Р = 0,016 МН;

Т = 105-130° С, Р = 0,018 МН;

- 745: при Т = 105-115° С, Р = 0,016-0,018 МН;

- 717: при Т = 115-135° С, Р = 0,018-0,032 МН.

Поверхности, покрытые полипропиленовой глянцевой пленкой Polinex TR, подходят для тиснения фольги (для воспроизведения как плашки, так и штриховых элементов):

- Alufin LK: при Т = 110-125° С, Р = 0,018-0,035 МН;

- 745: при Т = 100-125° С, Р = 0,018-0,035 МН;

- 717: при Т = 110-145° С, Р = 0,018-0,035 МН.

Поверхности, покрытые полиэстеровой матовой пленкой

Perfex DF, подходят для тиснения фольги (для штриховых элементов температурный диапазон шире):

- Alufin LK: при Т = 105-120° С, Р = 0,022-0,031 МН;

- 745: при Т = 110-115° С, Р = 0,022-0,031 МН;

- 717: при Т = 115-125° С, Р = 0,022-0,031 МН.

Поверхности, покрытые полиэстеровой глянцевой пленкой

Perfex Gloss, подходят для тиснения фольги:

- Alufin LK: при Т = 110-115° С, Р = 0,035-0,019 МН;

- 745: при Т = 110-115° С; Р = 0,035 МН; Т = 95-105° С,

Р = 0,038 МН;

- 717: при Т = 105-150° С, Р = 0,012-0,019 МН - только для штриховых элементов.

Для воспроизведения смешанных изображений значения по температуре и давлению, на всех пленках, имеют более широкий диапазон.

3. Изучая взаимодействие фольги для горячего тиснения и полимерных пленок для ламинации, выявлены и зафиксированы условия, при которых данная технология имеет право быть использованной в промышленных условиях.

4. Приспособленным материалом при горячем ламинировании для последующего тиснения является пленка Polinex, для матового и глянцевого вариантов.

Библиографический список

1. Бобров В.И. Технология тиснения : учеб. пособие для вузов / В.И. Бобров, Л.О. Горшкова. - М. : МГУП, 2006.

2. ВоробьевД.В. Технология брошюровочно-переплетных процессов : учебник для вузов / Д.В. Воробьев, А.И. Дубасов, Ю.М. Лебедев; под ред. Д.В. Воробьева; М-во образования и науки РФ; Федеральное агентство по образованию. - М. : МГУП, 1989. - 392 с.: ил.

3. КенниД. Многоликая фольга / Д. Кенни // Label & Narrow Web. - 2006. - № 1. - С. 15.

4. По материалам компании «Дубль В». Фольга для горячего тиснения : техническое руководство. - М., 2003.

5. По материалам компании «Дубль В». Холодное тиснение: Особенности технологии/ по материалам компании «Дубль В» // Флек-соплюс. - 2005. - № 1. - С. 32.

6. Бински Э. Горячо / Э. Бински // Мир Этикетки. - 2005. -

№ 11.

7. Медведев К Изготовление клише для горячего тиснения / К. Медведев // Полиграфия. - 2004. - № 1. - С. 38.

8. Марогулова Н. Штампы решают все / Н. Марогулова, М. Синяк // Мир Этикетки. - 2002. - № 2.

9. Медведев К Механический способ изготовления металлических клише / К. Медведев // Полиграфия. - 2004. - № 2. - С. 38.

10. Ленская В. Искусство декора: фольга для горячего тиснения / Ленская В. // Полиграфист и издатель. - 2003. - № 12. - С. 56-57.

11. ЗдибнякМ. Пленка оттиск бережет / М. Здибняк // Publish. -2007. - № 9.

12. Львовский А.С. Статистические методы построения эмпирических формул : учеб. пособие для вузов / А.С. Львовский. - М. : Высш. шк., 1988. - 239 с.: ил.

13. Брошюровочно-переплетные процессы. Технологические инструкции. - М. : Книга, 1982.

14. Андросов В. Холодное конгревное тиснение в малых типографиях / В. Андросов, Б. Бобров // Полиграфист и издатель. -2006. - № 2.

15. Кейф Дж.М. Послепечатные технологии : учебник для вузов / Дж.М. Кейф; М-во образования и науки РФ; Федеральное агентство по образованию, МГУП. - М. : Принт-медиа, 2005. - 274 с.

16. www.rectech.ru